(68 9 ) 



dans laquelle je constatai la prsence de 2a, a pour 100 d'acide stannique. 

 La couleur de l'alliage se rapprochait plutt de celle du cuivre rouge ordi- 

 naire que de celle du bronze statuaire. Certaines feuilles taient intactes, 

 d'autres prsentaient des enlevages qui avaient lieu sur des surfaces assez 

 grandes termines par des lignes courbes capricieusement contournes. Sur 

 les feuilles o l'altration s'tait manifeste de la manire la plus intense, 

 le mtal tait littralement cribl comme par les coups rpts d'une gouge 

 d'un trs-petit diamtre. Sur toutes, il tait facile de voir, au premier 

 abord, que le grain tait grossier, peu serr, le poli mdiocre et la nature 

 de l'alliage htrogne. Le dfaut d'homognit du bronze examin tait 

 plus facilement apprciable encore, lorsque, plaant un morceau du mtal 

 dans un tau, on le brisait brusquement; il tait ais d'apercevoir alors 

 les soufflures qui existaient dans sa masse, et surtout les taches d'tain, 

 accusant une imparfaite rpartition du mtal destin jouer, vis--vis du 

 cuivre, le rle d'lment positif. Au premier aspect, et surtout aprs un 

 examen la loupe, on reconnaissait que le laminage avait t opr sur 

 une matire dont toutes les parties n'taient pas uniformment constitues. 



Sachant que le navire du port de Nantes, le paquebot Ferdinand, 

 avait fait dix annes de navigation avec un mme doublage en bronze, je me 

 procurai une feuille de cet alliage. On me remit galement un fragment 

 de bronze provenant du doublage de l'Aline, ayant subi pendant plu- 

 sieurs annes l'action de l'eau de mer sans s'altrer d'une manire appa- 

 rente. Enfin, m'tant successivement transport le long du bord de la. 

 Sarah, pendant que le navire tait couch sur le flanc de tribord et sur 

 celui de bbord, je pus me procurer des plaques un degr diffrent 

 d'altration. 



Mes premiers essais analytiques furent comparativement et simultan- 

 ment effectus sur ces diffrents chantillons mtalliques dont l'authenti- 

 cit tait pour moi indiscutable. La vue seule me permit d'tablir une dif- 

 frence bien radicale entre les excellents bronzes du paquebot Ferdinand 

 et de V Aline, et l'alliage dfectueux de la Sarah. Ces bronzes, en effet, 

 possdaient une teinte qui se rapprochait beaucoup plus de celle des ca- 

 nons que de celle du cuivre rouge; leur grain tait parfaitement fin; leur 

 texture, examine sur la tranche, bien homogne; leur duret plus consi- 

 drable. Enfin, ils taient uss galement; leur paisseur tait sensiblement 

 la mme sur tous les points de leur surface, et l'action altrante de l'eau de 

 la mer ne se traduisait que par une srie de lignes parallles de quelques 



C. R., i85a, 1" Semestre. (T. XXXIV, M 18. ) 9 



